Pfaff: Untersuchungen über die absolute Härte des Kalkspatlies etc. 373 
Fläche eines Krystalles und für jede Richtung die absolute 
Härte zu berechnen, wenn dieselbe nach einigen Richtungen 
durch den Versuch ermittelt ist, wie dies schon von Exner 
unternommen wurde. 
Ehe ich die Resultate meiner neueren Untersuchungen 
mittheile, will ich jedoch genauer den dazu construirten 
Apparat und die Methode der Versuche beschreiben, da es 
mir sehr wiinschens werth erscheint, dass derartige Versuche, 
die immerhin ziemliche Zeit in Anspruch nehmen, recht oft 
vorgenommen und in die Reihe der nothwendigen Prüfungen 
einer Mineralsubstanz gleich den übrigen physikalischen auf- 
genommen werden. Gerade durch die Mittheilung mancher 
von mir gemachter Erfahrungen glaube ich Anderen Zeit 
und Mühe ersparen zu können. Fig. 1 Taf. III gibt eine 
verkleinerte Abbildung des Apparates 1 ), wie er sich nach 
mancherlei Verbesserungen als vollkommen zweckentsprechend 
herausgestellt hat. Auf dem zur Aufnahme des Krystall- 
trägers (Fig. 2) bestimmten Gehäuse A ist ein Schlitten- 
apparat B angebracht, welcher durch die kleine Triebstange D 
mit der Scheibe C verbunden ist. Durch das Drehen der- 
selben wird dann der Schlitten B hin- und hergeschoben. 
Die Länge seines Weges wird je nach der Grösse der zur 
Verfügung stehenden Krystalle regulirt und zwar durch die 
Mikromeierschraube E, durch welche eine Hülse auf der 
Rückseite der Scheibe auf- und abgeschoben werden kann, 
an welcher das untere Ende der Triebstange D befestigt ist. 
Der Schlitten ist durchbohrt, durch die Bohrung geht die 
kleine Säule F, an deren unterem Ende sich der Diamant 
befindet, welcher durch die Bewegung des Schlittens den 
Krvstall abhobelt, wenn derselbe unter ihm auf dem Ivrystall- 
träger angebracht wird. Dieses Säulchen kann sich deicht 
1) Der hiesige Universitäts-Mechaniker Reiniger hat denselben 
mit grosser Sorgfalt und Präcision hergestellt, und ist erbötig, weitere 
derartige inclusive des passenden Diamanten zu 50 Mk. zu liefern. 
25* 
